Изменение характеристик теплоизолирующего древесного материала

Как видим, эти данные противоречивы и требуют уточнения. Влияние же на тепло физические свойства таких факторов, как вид и количество связующего, фракционный состав стружки, способ прессования, порода древесины и др., не изучалось совсем.

На кафедре технологии древесных пластиков и плит МЛТИ проводилась работа [1] по изучению теплофизических свойств древесностружечных плит.

В связи с тем, что древесностружечная плита — материал неоднородный, было решено провести измерение не температуры в точке, а интегральной температуры по определенной плоскости внутри образца. При этом датчик и система измерения в целом должны обладать достаточно большой чувствительностью, так как измеряемые приращения температур не превышают 1°С. Поэтому было решено отказаться от обычно применяемых термопар и использовать в качестве датчиков температуры специальные термометры сопротивления.

Опыты проводились на образцах прямоугольного сечения размером 100X140 мм. На расстоянии 10 мм от нагревателя в специально подготовленные канавки помещались датчики температуры. Одновременно испытывалось по два образца, вырезанных из одной части плиты. Образцы для поддержания во время опыта постоянной температуры термостатировались с точностью до 0,5 °С. По итогам испытаний были сделаны следующие выводы [1]:

1. Теплопроводность существенно зависит от способа прессования (что объясняется различным расположением древесных частиц по отношению к направлению теплового потока), плотности, в меньшей степени - от количества связующего и вида частиц.

2. Удельная теплоемкость не зависит ни от плотности, ни от способа прессования, ни от вида и размера частиц. С повышением же количества связующего от 6 до 22 %, удельная теплоемкость увеличивается от 0,375 до 0,510 ккал/кг-град, что объясняется, по-видимому, большей теплоемкостью карбамидных смол по сравнению с древесиной.

3. Коэффициент температуропроводности не зависит от количества связующего, уменьшается с увеличением размеров древесных частиц, сильно зависит от способа прессования (для экструзионных плит коэффициент температуропроводности в 1,8—1,9 раза больше, чем для плит плоского прессования).

Литература

1. Багдатьева А. П. Определение теплофизических свойств древесностружечных плит / А. П. Багдатьева // Деревообрабатывающая промышленность, 1972. № 11. С.13-15.

2. Кюльман Г. Исследование тепловых свойств древесины и стружечных плит в зависимости от влажности и температуры в гигроскопической области. «Holz als Rohund Werkstoff», 1962, № 16.

3. Уорд Р. Д., Скаар К. Зависимость удельной теплопроводности и теплоемкости стружечных плит от температуры. «Forest Produkts Journal», 1963, № 1.

4. Юкна А. Д., Зиединьш И. О., Клуге 3. Э. Влияние некоторых факторов на тепловые свойства древесностружечных плит. «Механическая обработка древесины», 1966, № 3.

5. Яцун И. В. Инновационный теплоизолирующий древесный ячеистый материал / И. В. Яцун, А. В. Сергиенко // Апробация, 2015. № 4 (31). С. 11 - 13.

Изменение характеристик теплоизолирующего древесного материала Сергиенко А. В.1, Яцун И. В.2

'Сергиенко Андрей Владиславович /Sergienko Andrey Vladislavovich - аспирант, специальность: древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки; 2Яцун Ирина Валерьевна / Yatsun Irina Valerievna - кандидат технических наук, доцент, кафедра механической технологии древесины, Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург

Аннотация: в статье рассмотрены методы изменения характеристик теплоизолирующего древесного материала.

Ключевые слова: теплоизоляционный материал, ячеистый, полезные свойства, связующее, древесностружечная плита, КФС.

Теплоизоляционный материал на древесной основе, разработанный в УГЛТУ [3; с. 11-13], имеет ряд недостатков, подлежащих минимизации или устранению: разбухание в воде, содержание

формальдегида, прочностные характеристики, огне- и биостойкость материала, повышенная плотность, высокая теплопроводность и др.

Для изготовления древесных плит (ДСтП, МДФ, фанера) в основном применяется карбамидо -формальдегидная (КФС) смола [4; с. 24 -25]. Выяснено влияние состава КФС на свойства ДСтП. Доказано, что при содержании в КФС определенного количества метилольных групп и обеспечении их рационального соотношения с количеством азота можно снизить содержание вредного формальдегида, а также уменьшить разбухание в воде, водопоглощение, и повысить прочностные характеристики [4; с. 25]. Также влагостойкость ДСтП повышают путем добавления гидрофобизаторов на основе парафина [1; с. 23].

Для повышения огне- и биостойкости ДСтП добавляют огне- и биозащитные составы -антипирены и антисептики, вследствие чего сопротивляемость горению и биоразрушению становится значительно выше, чем у обычной ДСтП [1; с. 13-14].

Улучшение теплоизоляционных свойств и снижение плотности происходит за счет конструкционных пустот в теле плиты. Исследования показали, что снижение коэффициента теплопроводности прямо пропорционально зависит от снижения плотности. В изготовлении теплоизоляционный материал из отходов древесины снижение плотности достигается путем добавления воздушных полостей, так как коэффициент теплопроводности воздуха сравним по значению с коэффициентом теплопроводности распространенного пенопласта (0, 029 кКал/м*ч*град.С) [4].

К тому же, коэффициент теплопроводности самих древесностружечных плит при плотности плиты в 400 кг/м3 и содержании связующего 6-7 % равен 0,06 кКал/м*ч*град.С [3], что приближается к значению коэффициента теплопроводности пенопласта марки ПС-4 (0, 03 кКал/м*ч*град.С) [4, 5]

При производстве ДСтП на основе КФС экономичность достигается путем использования запатентованной технологии синтеза КФС с окисленными крахмалами [2; с. 22-24].

Литература

1. Глухих В. В. Влияние функционального состава карбамидных смол на свойства древесностружечных плит / В. В. Глухих, В. Г. Бурындин // Лесная промышленность, 2005. № 3. С. 24 - 25.

2. Васильев В. В. Повышение качества карбамидо-формальдегидных смол и связующих для древесностружечных плит / В. В. Васильев, В. В. Сысоева, С. Л. Кривошеев // Безопасность жизнедеятельности, 2008. № 6. С. 22 - 24.

3. Дубовская Л. Ю. Теплоизоляционный материал на основе древесных отходов и минерального связующего / Л. Ю. Дубовская // Деревообрабатывающая промышленность, 2005. № 3. С. 13 -14.

4. Яцун И. В. Инновационный теплоизолирующий древесный ячеистый материал / И. В. Яцун, А.В. Сергиенко // Апробация, 2015. № 4 (31). С. 11 - 13.

5. Онлайн конвертер единиц измерения. Конвертер термодинамики: «Удельная теплопроводность» [Электронный ресурс]. URL: http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/umts-converter/thermal-conductivity/4-1/ (дата обращения: 28.05.2016).

Перспективные мультимедийные технологии в образовании Четверова Е. А.1, Лапшова А. А.2, Салмин А. А.3

'Четверова Елена Алексеевна / Chetverova Elena Alekseevna - студент; 2Лапшова Анастасия Андреевна /Lapshova Anastasija Andreevna - студент; 3Салмин Алексей Александрович /Salmin Aleksej Aleksandrovich - кандидат технических наук, доцент, кафедра информационных систем и технологий, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара

Аннотация: появление новых технологий влечет за собой изменения в различных сферах нашей жизни; в статье рассматриваются мультимедийные технологии, которые в недалеком будущем могут применяться в образовательном процессе.

Ключевые слова: виртуальная реальность, 30-принтер, облачные сервисы, мультимедийные технологии.